Pengaruh Inhibitor Ekstrak Daun Inai ( Lawsonia inermis L ) Terhadap Laju Korosi Baja St37 dalam Larutan HCl 3%
Oricha Mutia Rani (a)* , Ediman Ginting Suka (b) , dan Yanti Yulianti (c)
Jurusan Fisika, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, 35141
Article Information Abstract Article history: Received July 16 th , 2021
Received in revised form July 17 th , 2021 Accepted August 24 th , 2021
Keywords: Henna leaves extract, St37 carbon steel, HCl, XRD, SEM-EDS. Henna  leaves  extract  (Lawsonia  inermis  L)  is  used  as  a  corrosion  inhibitor  in St37 steel soaked in 3% HCl corrosive medium. To find out the effect of inhibitor concentration  on  the  corrosion  rate  of  steel,  the  variation  of  inhibitor concentration  is 0, 3, 5, 7 and 9%. Corrosion rate testing  is done by mass loss method.  Corrosion  rate  was  tested  on  low  carbon  steel  with  and  without inhibition  of  henna  extract  for  6  days.  The  results  showed  that  the  greater  the concentration  of  inhibitor  of  henna  extract  used,  the  corrosion  rate  would decrease  and  the  ability  to  inhibit  corrosion  would  increase.  The  greatest corrosion  efficiency  occurred  at  a  concentration  of  9%  with  an  efficiency  of 88.84%. The results of X-Ray Diffraction (XRD) characterization showed that the phase  formed  was  pure  iron  (Fe).  Secondary  Electron  Microscopy  (SEM) characterization  showed  uneven  clusters  and  smaller  sizes,  holes  and  cracks were  also  less  with  the  addition  of  inhibitory  leaves  extract  than  without  the addition of inhibitory leaves extract. This result  is reinforced by the percentage of  corrosion  products  shown  in  the  results  of  the  characterization  of  Energy Dispersive Spectroscopy (EDS). Informasi Artikel Abstrak
Proses artikel:
Diterima 16 Juli 2021
Diterima dan direvisi dari 17 Juli 2021 Accepted 24 Agustus 2021
Kata kunci: Ekstrak daun inai, baja karbon St37, HCl, XRD, SEM-EDS. Ekstrak daun inai (Lawsonia inermis L) digunakan sebagai inhibitor korosi pada baja  St37  yang  direndam  dalam  medium  korosif  HCl  3%.  Untuk  mengetahui pengaruh  konsentrasi  inhibitor  terhadap  laju  korosi  baja  dilakukan  dengan variasi  konsentrasi  inhibitor  yaitu  0,  3,  5,  7  dan  9%.  Pengujian  laju  korosi dilakukan  dengan  metode  kehilangan  massa.  Laju  korosi  diuji  pada  baja karbon  rendah  dengan  dan  tanpa  inhibitor  ekstrak  daun  inai  selama  6  hari. Hasil  penelitian  menunjukkan  semakin  besar  konsentrasi  inhibitor  ekstrak daun  inai  yang  digunakan  maka  laju  korosi  semakin  berkurang  dan kemampuan  menginhibisi  korosi  akan  meningkat.  Efisiensi  korosi  yang  paling besar  terjadi  pada  konsentrasi  9%  dengan  efisiensi  sebesar  88,84%.  Hasil karakterisasi  X-RayDiffraction  (XRD)  memperlihatkan  bahwa  fasa  yang terbentuk adalah Fe murni. Karakterisasi Secondary Electron Microscopy (SEM) memperlihatkan cluster (gumpulan) tidak merata dan ukuran lebih kecil, lubang (hole)  dan  retakan  (crack)  juga  lebih  sedikit  dengan  penambahan  inhibitor ekstrak daun inai dibandingkan tanpa penambahan inhibitor ekstrak daun inai. Hasil  ini  diperkuat  dengan  persentase  produk  korosi  yang  ditunjukkan  pada hasil karakterisasi Energy Dispersive Spectroscopy (EDS).

## 1. Pendahuluan
Logam  adalah  salah  satu  material  yang  banyak  digunakan  sebagai  bahan  dari  peralatan  dalam  kehidupan sehari-hari. Salah satu bahan logam yang banyak digunakan adalah baja. Baja merupakan salah satu jenis logam yang mempunyai popularitas tinggi karena logam ini mempunyai kemampuan untuk digunakan dalam berbagai macam  kebutuhan,  mudah  dilas,  mudah  dibuat  dan  dibentuk  serta  harganya  relatif  murah.  Namun  baja  juga merupakan  jenis  logam  yang  dapat  mengalami  kerusakan  akibat  proses  alam  yang  disebut  korosi  atau  orang awam menyebutnya pengkaratan (Ishak, 2016).

## JOURNAL OF ENERGY, MATERIAL, AND INSTRUMENTATION TECHNOLOGY
Journal Webpage https://jemit.fmipa.unila.ac.id/
Rani dkk, 2021/ J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 2 No. 3, 2021
Korosi  adalah  suatu  proses  degradasimaterial  atau  hilangnya  suatu  material  baik  secara  kualitas  maupun kuantitasakibat  adanya  proses  reaksi  kimia  dengan  lingkungannya.  Lingkungannya  dapatberupa  air,  udara, larutan,  tanah,  dan  biologikal  yang  sering  disebut  sebagai  mediakorosif.  Secara  termodinamika  peristiwa  korosi terjadi  ketika  lingkungannyamemiliki  potensial  elektroda  standar  lebih  positif  dari  suatu  logam  (Trethewey,  K.  R and  Chamberlain,  1991).  Korosi  merupakan  masalah  besar  bagi  bangunan  dan  peralatan  yang  menggunakan material  dasar  logam    seperti gedung,  jembatan,  mesin,  pipa,  mobil,  kapal,  dan  lain  sebagainya  (Udianto  et  al., 2009).  Proses  korosi  merupakan  fenomena  alam  yang  tidak  dapat  dihentikan,  namun  dapat  dicegah  dengan banyak cara yaitu pelapisan pada permukaan logam dengan suatu lapisan tak tembus, seperti cat, penambahan inhibitor dan lain-lain. Sejauh ini, penambahan inhibitor merupakan salah satu cara yangefektif untuk mencegah korosi karena dalam penggunaannya memerlukan biaya relatif murah dan prosesnya sederhana (Mardina, 2018).
Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2010) mengenai pengaruh inhibitor ekstrak daun inai ( Lawsonia inermisL ) terhadap laju korosi baja St37 diukur dengan metode pengurangan massa dengan medium korosif HNO 3 dalam  konsentrasi  0  N  -  0,5  N  serta  waktu  perendaman  selama  1-10  hari.  Pada  variasi  waktu  perendaman konsentrasi HNO 3 adalah 0,5 N. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini laju korosi baja karbon St.37 yang sudah dilapisi  oleh  ekstrak  daun  inai  50g/1000mL  lebih  kecil  dibandingkan  tanpa  dilapisi  ekstrak  daun  inai  dengan efisiensi  inhibisinya  berturut  turut  dari  konsentrasi  HNO 3 0  N  sampai  dengan  0,5  N  adalah  81,96 %  ;  78,92%  ; 53,74%  ;  44,85%  ;  44,45%  dan  39,65%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ekstrak  daun  inai  mampu  menghalangi serangan  nitrat  terhadap  baja  karbon  St37  sehingga  proses  korosi  berlangsung  lambat.    Berdasarkan  hasil pengujian  pada  baja  St37  diperoleh  bahwa  laju  korosi  tertinggi  untuk  sampel  yang  dikorosikan  dalam  HNO 3 adalah  0,0112 g / cm2.hari pada  konsentrasi  0,5  N.  Disamping  itu  penambahan  ekstrak  daun  inai  sebanyak 50g/1000mL kedalam larutan HNO 3 dapat menurunkan laju korosi. Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil pengujian korosi pada baja karbon St37 bahwa penambahan ekstrak daun inai sebanyak 50g/1000mL ke dalam larutan HNO 3 terbukti dapat menurunkan laju korosi baja karbon tersebut (Handani et al., 2015).
Pada penelitianini, ekstrak daun inai (Lawsonia inermis L) dimanfaatkan sebagai inhibitor korosi baja karbon St37  yang  direndam  dalam  larutan  HCl  3%.  Tanaman  inai  adalah  tanaman  yang  ramah  lingkungan,  harganya relatif murah dan tidak beracun. Ekstrak daun inai efektif sebagai inbibitor pada sampel logam besi, tembaga dan aluminium. Penelitian ini bertujuan untuk melihat laju korosi pada baja karbon St37 dalam medium korosif HCl 3% dengan penambahan inhibitor 0%, 3%, 5%, 7% dan 9% dengan lama perendaman selama 6 hari. Sampel baja hasil korosi akan dikarakterisasi dengan X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM) dan Energy Dispersive  Spectroscopy (EDS)  serta  menentukan  laju  korosi  menggunakan  metode  pengurangan  massa (MERYANALINDA, 2014).
Penentuan laju korosi dan efisiensi inhibisi korosi dapat dinyatakan sebagai berikut:
𝐶𝑅 = 𝑘𝑊 𝐴𝑇𝜌 (1)
𝜂 = (𝐶𝑅 0 −𝐶𝑅 𝑥 ) 𝐶𝑅 0 × 100% (2)
dimana 𝐶𝑅 =  laju  korosi, 𝑘 =  konstanta  laju  korosi, 𝑊 =  selisih  massa, T =  waktu  perendaman,  A  =  luas permukaan, ρ = massa jenis logam dan η = efisiensi inhibisi.

## 2.  Metode Penelitian

## 2.1. Alat dan bahan
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  blender,  gelas  ukur,  botol  sampel,  spatula,  pipet  tetes, corong,  aluminium  foil,  jangka  sorong,  benang  nilon,  kayu  kecil,  rotary  vacum  evaporator,  decicator,  neraca digital,  alat  pemotong  baja,  gergaji  mesin,  jangka  sorong  digital,  polisher  machine,  kertas  amplas,  X-Ray Diffraction  (XRD),  Scanning  electron  Microscopy  (SEM)  dan  Energy  Dispersive  Spectroscopy  (EDS).Sedangkan bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  daun  inai,  baja  karbon  St37,  asam  klorida  (HCl)  3%,  etanol 96%, dan aquades.

## 2.2. Ekstraksi Daun Inai
Pembuatan larutan inhibitor ekstrak daun inai yaitu dengan mengeringkan daun inai sebanyak 3500 gram dalam  suhu  kamar  selama  25  hari  untuk  menghilangkan  kadar  air.  Menghaluskan  daun  inai  yang  telah  kering dengan blender untuk  memudahkan  dan  memaksimalkan  proses  ekstraksi.  Mengekstrak  daun  inai  yang  telah halus dengan metode maserasi (Sanjaya et al., 2018). Memasukkan hasil maserasi daun inai ke dalam botol yang berisi  etanol  96%  selama  24  jam.  Menyaring  hasil  perendaman  menggunakan  kertas  saring  hingga  diperoleh filtrat. Menguapkan filtrat dari hasil maserasi menggunakan alat penguat putar vakum ( rotary evaporator ) dengan kecepatan 200 rpm pada suhu 50 ° C hingga menghasilkan ekstrak pekat.

## 2.3. Preparasi Sampel Baja
Preparasi  sampel  dengan  memotong  baja  karbon  St37  dengan  ukuran  5  x  5  x  5  mm 3 sebanyak  10  buah. Membersihkan dan menghaluskan permukaan baja menggunakan kertas amplas 400, 800, 1500, dan 2000 grid untuk  menghilangkan  kotoran  dan  bekas  goresan  pada  saat  pemotongan.  Mencelupkan  baja  ke  dalam  aseton untuk membersikan kotoran yang menempel pada baja.

## 2.4. Perendaman Sampel dalam HCl 3%
Pembuatan larutan HCl 3% menggunakan metode pengenceran, yaitu 4,2 ml HCl dilarutkan dengan aquades sebanyak 45,8 ml hingga larutan akhirnya menjadi 50ml.Pada tahap perendaman ini sampel yang digunakan ada
Rani O M, Suka E G, dan Yulianti Y, 2021, Pengaruh Inhibitor Ekstrak Daun Inai ( Lawsonia inermis L ) Terhadap Laju Korosi Baja St37 dalam Larutan HCl 3% , Journal of Energy Material and Instrumentation Technology , Vol. 2, No. 3, 2021
10  sampel,  dimana  1  sampel raw dan  9  sampel  ditambahkan  inhibitor  ekstrak  daun  inai.  Kemudian  masing- masing sampel direndam pada medium HCl 3% dengan waktu perendaman 6 hari.

## 2.5. Analisis Laju Korosi
Perhitungan laju korosi dilakukan menggunakan metode kehilangan berat (Ilim & Hermawan, 2008). Dengan cara  menimbang  terlebih  dahulu  massa  sampel  sebelum  terkorosi  kemudian  sampel  yang  telah  direndam dibersihkan  dan  dikeringkan,  lalu  menimbang  massa  akhir  sampel.Sampel  baja  yang  telah  mengalami pengkorosian  kemudian  diuji menggunakan X-Ray  Diffraction (XRD)  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  fasa  dan produk-produk  korosi  yang  terbentuk  pada  sampel  dan Scanning  Electron  Microscopy (SEM)  yang  di  lengkapi dengan Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) untuk mengetahui struktur permukaan sampel dan melihat unsur- unsur kimia yang ada pada sampel.

## 3.  Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Perhitungan Laju Korosi
Gambar  1. memperlihatkan  grafik  hubungan  antara  konsentrasi  inhibitor  ekstrak  daun  inai  ( Lawsonia  inermis  L ) dengan laju korosi baja St37.
Gambar 1. Pengaruh konsentrasi inhibitor ekstrak daun inai terhadap laju korosi baja St37.
Grafik  pada Gambar  1. menunjukkan  bahwa  inhibitor  bekerja  dengan  baik  karena  selisih  antara  sampel  tanpa inhibitor dan dengan inhibitor sangat besar. Lalu pada sampel selanjutnya dengan bertambahnya konsentrasi inhibitor, laju korosi  pada  sampel  juga  ikut  menurun.  Pada  konsentrasi  inhibitor  5%  laju  korosinya  turun  menjadi  sebesar  8,15x10 4 mm/tahun, pada konsentrasi inhibitor 7% laju korosinya sebesar 6,90x10 4 mm/tahun dan pada konsentrasi inhibitor 9% laju  korosi  kembali  menurun  yaitu  sebesar  6,63x10 4 mm/tahun.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  yang  ada  dimana  dengan bertambahnya konsentrasi tanin maka akan menggeser nilai laju korosi ke arah yang lebih rendah (G, 2017).
Pemberian  inhibitor  berperan  dalam  mengurangi  laju  korosi  dan  dapat  meningkatkan  nilai  inhibisi.efisiensi  inhibisi pada medium korosif HCl 3% dengan konsentrasi inhibitor  3%, 5%, 7% dan 9% masing-masing sebesar 79,30% ; 86,28% ; 88,38% dan 88,84%. Efisiensi terbesar terjadi pada saat konsentrasi inhibitor ekstrak daun inai ( Lawsonia inermis L ) sebesar 9% dimana mencapai efisiensi 88,84%. Hal ini terjadi  karena pada perendaman dengan medium korosif HCl 3% dengan konsentrasi 9% senyawa tanin dalam ekstrak daun inai ( Lawsonia inermis L ) membentuk lapisan tipis yang relatif banyak dan merata sehingga dapat menghalangi masuknya ion-ion korosif pada permukaan baja karbon St37 (Sari et al., 2013).
Gambar 2. memperlihatkan grafik peningkatan efisiensi inhibisi inhibitor yang digunakan.
Gambar 2. Grafik hubungan konsentrasi inhibitor dengan efisiensi inhibitor ekstrak daun inai ( Lawsonia inermis L ).
3.2. X-Ray Diffraction (XRD)
Uji X-Ray Diffraction (XRD) digunakan untuk mengetahui fasa yang terbentuk dari baja St37.Pengujian XRD dilakukan pada sampel St37 raw , St37-Pb-2, St37-In-9-M, St37-In-5-M dan St37-In-9. Gambar 3. Memperlihatkan hasil difraktogram sampel.
Rani dkk, 2021/ J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 2 No. 3, 2021
Gambar 3. Difaktogram dari (A) St37 raw , (B) St37-Pb-2, (C) St37-In-9-M, (D) St37-In-5-M dan (E) St37-In-9.
Berdasarkan hasil analisis difraktogram dari sampel St37 raw , St37-Pb-2, St37-In-9-M, St37-In-5-M dan St37-In-9 yang ditunjukkan oleh Gambar 3. ada 3 puncak fasa besi (Fe) tertinggi dimana puncak pertama dengan 2θ sebesar 45,325 dan d (Å) (jarak antar bidang) sebesar 1,999 serta intensitas 100%. Puncak kedua dengan 2θ sebesar 65,520 dan d (Å) (jarak antar bidang) sebesar 1,423 serta intensitas 13,5%.Puncak yang terakhir dengan 2θ sebesar 82,789 dan d (Å) (jarak antar bidang) sebesar 1,165 serta intensitas 24,2%.
3.3. Scanning Electron Microscopy (SEM) dan Energy Dispersive Spectroscopy (EDS)
Gambar 4. Memperlihatkan hasil analisis SEM. Foto SEM dilakukan untuk melihat permukaan yang telah terkorosi. Sama halnya dengan analisis XRD, analisis SEM dilakukan pada lima sampel yaitu St37 raw , St37-Pb-2, St37-In-9-M, St37- In-5-M  dan  St37-In-9.  Elektron  sekunder  menghasilkan  topografi  dari  benda  yang  dianalisa,  permukaan  yang  tinggi berwarna lebih cerah dari permukaan rendah. Sedangkan backscattered elektron memberikan perbedaan berat molekul dari atom-atom yang menyusun permukaan, atom dengan berat molekul lebih besar akan berwarna lebih cerah dari pada atom dengan berat molekul rendah (Laju et al., 2012).
Gambar 4. Hasil Scanning Electron Microscopy (SEM) (a) St37 raw , (b) St37-Pb-2, (c)St37-In-9-M, (d) St37-In-5-M dan (e) St37-In-9
Hasil  analisis  SEM  menunjukkan  bahwa  sampel  baja  yang  digunakan  telah  mengalami  korosi  setelah  dilakukan perendaman. Ini terlihat dari permukaan sampel St37-Pb-2, St37-In-9-M, St37-In-5-M dan St37-In-9 yang tampak berbeda dengan sampel St37 raw . Pada sampel St37 raw terlihat rata tanpa adanya produk korosi, namun pada sampel yang telah dilakukan perendaman baik menggunakan inhibitor ekstrak daun inai maupun menggunakan inhibitor pabrikan terbentuk butir, lubang, hingga cekungan akibat terkorosi.
Gambar  4(a). merupakan  hasil  analisis  pada  sampel  St37 raw adanya  garis-garis  halus  yang  terlihat  pada  sampel disebabkan oleh pengaruh dari pengamplasan. Masih terlihat bahwa pada permukaan baja belum ada retakan, cekungan dan juga gumpalan namun terlihat adanya lubang pada sampel. Tujuan dilakukan SEM pada sampel St37 raw ini adalah
Rani O M, Suka E G, dan Yulianti Y, 2021, Pengaruh Inhibitor Ekstrak Daun Inai ( Lawsonia inermis L ) Terhadap Laju Korosi Baja St37 dalam Larutan HCl 3% , Journal of Energy Material and Instrumentation Technology , Vol. 2, No. 3, 2021
sebagai acuan dan pembanding untuk sampel-sampel yang telah diberi berbagai perlakuan. Sedangkan pada Gambar 4(b)- 4(e).  Terlihat  pada  permukaan  baja  adanya  retakan,  cekungan,  gumpalan  dan  terlihat  adanya  lubang  pada  sampel  yang menandakan bahwa sampel-sampel tersebut telah mengalami korosi. Hasil SEM ini memperkuat hasil perhitungan efisiensi inhibitor  dimana  semakin  bertambah  besarnya  konsentrasi  inhibitor  ekstrak  daun  inai  yang  digunakan  maka  semakin rendah laju korosi yang dihasilkan sehingga jika laju korosi semakin rendah maka efisiensi inhibitor semakin tinggi.
Setelah dilakukan uji SEM, dilakukan pula uji Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) yang bertujuan untuk mengetahui komposisi  unsur  atau  senyawa  yang  terdapat  pada  sampel.  Pada  pengujian  EDS  menggunakan  detector  SE (Secondary electron) ,  ini  berujuan  agar  permukaan  baja  yang  telah  terkorosi  terlihat  dengan  jelas.  Hasil  uji  EDS  pada  sampel  dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil analisis EDS unsur yang terdapat pada masing-masing sampel.
Unsur Persentase (%) St37 raw St37-Pb-2 St37-In-9-M St37-In-5-M St37-In-9 C 6,45 10,85 8,69 11,60 10,40 O 21,19 25,64 24,80 23,20 24,65 Al 0,17 0,14 0,06 0,08 0,07 Si 0,42 2,29 0,23 0,11 0,14 Mn 0,61 - - - - Cr - 0,37 0,46 0,18 0,20 Fe 71,16 60,71 66,04 64,85 64,50
Pada Tabel 1. terlihat bahwa semua sampel memiliki  unsur utama besi (Fe), karbon (C) sebagai unsur  pendukung, alumunium (Al), Silikon (Si), mangan (Mn), kromium (Cr) serta adanya unsur oksigen (O). Oksigen berasal dari udara yang berikatan langsung dengan besi, oksigen ini dapat menyebabkan terjadinya korosi jika dibiarkan berinteraksi terlalu lama. Kadar  karbon  yang  berbeda  dari  hasil  analisis Optical  Emission  Spectrometry (OES)  kemungkinan  disebabkan  karena pengaruh lingkungan, selain itu dapat disebabkan adanya sisa amplas yang masih tertinggal, dimana kertas amplas yang digunakan  mengandung  material silicon  carbide (SiC).  Berdasarkan  hasil  analisis  OES  mengenai  kandungan  baja  St37 semua unsur yang terdeteksi pada hasil EDS ini terdeteksi pula oleh analisis OES.
Unsur  besi  (Fe)  yang  terdeteksi  pada  sampel  St37-Pb-2,  St37-In-9-M,  St37-In-5-M  dan  St37-In-9  lebih  kecil dibandingkan dengan sampel baja St37 raw karena sampel-sampel ini telah mengalami korosi sehingga kadar besi dalam sampel berkurang. Selain itu pada sampel baja St37 raw terdapat unsur mangan (Mn) namun tidak ada pada sampel yang lainnya, namu terdapat unsur kromium (Cr).Kandungan unsur karbon tertinggi ada pada sampel St37-In-5-M, sedangkan kandungan silikon (Si) terbesar ada pada sampel St37-Pb-2. Selanjutnya terdeteksi pula unsur oksigen (O) yang terbentuk setelah sampel direndam. Oleh karena itu  sampel selain St37 raw ini dapat di pastikan telah terkorosi karena kehadiran oksigen dalam sampel (Anggaretno, 2012).

## 4.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  besar  konsentrasi  inhibitor  ekstrak  daun inai  ( Lawsonia  inermis  L )  yang  digunakan  maka  laju  korosi  akan  semakin  menurun.Efisiensi  inhibitor  akan semakin meningkat ketika laju korosi pada sampel baja St37 semakin menurun, jadi seiring dengan penambahan besar konsentrasi dari 3%, 5%, 7% hingga 9% maka efisiensi inhibitor semakin meningkat masing-masing menjadi 79,30%;  86,28%;  88,38%  hingga  88,84%.Hasil  analisis  XRD  memperlihatkan  bahwa  fasa  yang  terbentuk  adalah Fe  murni  pada  bidang  110,  200,  dan  211  dengan  struktur  kristal  BCC.Berdasarkan  hasil  karakterisasi  SEM sampel  yang  telah  mengalami  korosi  memperlihatkan  gumpulan( cluster )tidak  merata,  lubang  ( hole )  dan  retakan ( crack )  yang  tidak  ada  pada  baja  St37 raw ,  hal  ini  diperkuat  dengan  persentase  unsur  yang  dihasilkan  pada analisis EDS. Dari ketiga hasil analisis dan perhitungan laju korosi didapatkan bahwa inhibitor ekstrak daun inai ( Lawsonia  inermis  L )  efektif  dalam  menginhibisi  laju  korosi  baja  St37  dengan  medium  korosif  HCl  3%  pada konsentrasi 3%, 5%, 7% dan 9 %.

## 5.  Daftar Pustaka
Anggaretno, G. (2012). Analisa Pengaruh Jenis Elektroda terhadap Laju Korosi pada Pengelasan Pipa API 5L Grade X65. Jurnal Teknik ITS .
G, A. S. (2017). Efektifitas Ekstrak Daun Sirsak sebagai Inhibitor pada Baja Karbon Api 5L dalam Larutan NaCl 3
%. Jurnal Teori Dan Aplikasi Fisika .
Handani, S., Wildani, S., & -, E. (2015). Pengaruh Inhibitor Ekstrak Daun Inai ( Lawsonia Inermis ) Terhadap Laju Korosi Baja ST. 37 Diukur dengan Metode Pengurangan Massa. Jurnal Riset Kimia . https://doi.org/10.25077/jrk.v4i1.148
Ilim,  &  Hermawan,  B.  (2008).  Study  Penggunaan  Ekstrak  Buah  Lada,  Buah  Pinang  dan  Daun  Teh  sebagai Inhibitor Korosi Baja Lunak dalam Air Laut Buatan yang Jenuh Gas CO_2. Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi II .
Ishak, I. (2016). Kinerja Inhibitor Na2CrO4 Dalam Larutan NaCl Untuk Melindungi Baja Tahan Karat Austenitik Tersensitisasi Dari Serangan SCC. Jurnal Sains Dan Teknologi Reaksi . https://doi.org/10.30811/jstr.v2i1.63
Rani dkk, 2021/ J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 2 No. 3, 2021
Laju, S., Morfologi, S., Putri, A. M., & Rochani, I. (2012). Studi Laju Korosi dan Surface Morfologi Pipa Bawah Laut API 5L Grade X65 dengan Variasi Sudut Bending. Jurnal Teknik ITS .
Mardina,  D.  (2018).  Efektivitas  Ekstrak  Daun  Jambu  Biji  (Psidium  Guajava  Linn)  Sebagai  Inhibitor  Pada  baja Karbon St37 Dalam Medium Korosif NaCl 3%. Universitas Lampung .
Meryanalinda, A. R. (2014). Perhitungan dan Analisis Laju Korosi. Laju Korosi .
Sanjaya, R., Ginting, E., & Riyanto, A. (2018). Efektivitas Ekstrak Daun Pepaya (Carica papaya l) sebagai Inhibitor pada  Baja  ST37  dalam  Medium  Korosif  NaCl  3%  dengan  Variasi  Waktu  Perendaman. Jurnal  Teori  Dan Aplikasi Fisika . https://doi.org/10.23960/jtaf.v6i2.1839
Sari, D. M., Handani, S., & Yetri, Y. (2013). Pengendalian Laju Korosi Baja St-37 dalam Medium Asam Klorida dan Natrium  Klorida  Menggunakan  Inhibitor  Ekstrak  Daun  Teh  (Camelia  sinensis). Jurnal  Fisika  Universitas Andalas .
Trethewey,  K.  R  and  Chamberlain,  J.  (1991).  Korosi  untuk  Mahasiswa  dan  Rekayasa.  In Jurnal  Matematika  Dan Sains .
Udianto,  a N. B., Urwantini, K. R. P., Ujitno, B. a T. J. S., Babarsari, J., Pos, K., & Yogyakarta, Y. (2009). Antar Butir  Dari  Material  Baja  Tahan  Karat  Austenitik  Setelah  Mengalami  Proses  Pemanasan  Material  Karat Structure Observation of. Jfn , 3 (2), 107 – 130.